( 393 ) 

 C'esl celte forme que MM. Jaeger et Kriiss disent avoir observé en opé- 

 rant de la même manière ('). Par contre, M. Fremy, en réduisant le chlo- 

 rure par la vapeur de sodium, recueillit des cristaux que de Senarmont 

 reconnut appartenir au système régulier (-). M. Zettnow a, de son côté, 

 reproduit des cristaux analogues à ceux de M. Fremy, en modifiant le pro- 

 cédé de Wœhler ('■'). Les détails relatifs à la description ou à la mesure 

 de ces diverses formes paraissent manquer. 



» J'ai préparé le chrome pur en suivant la méthode de Wœhler, en em- 

 ployant des réactifs choisis et en m'enlourant des précautions usuelles. J'ai 

 recueilli, après la dissolution du culot df zinc et des lavages répétés, une 

 poudre grise très fine, scintillante, qui fut somnise à l'examen microsco- 

 pique. Sous un fort grossissement, cette poudre se montre exclusivement 

 constituée par des granules polyédriques, ayant au plus o""",02 à o'""So3 de 

 diamètre, d'un gris de fer, brillants et couverts de facettes. En faisant mi- 

 roiter ces dernières, on reconnaît qu'elles appartiennent à des cubes pyra- 

 mides très nets, dont les faces sont parfois striées parallèlement aux arêtes 

 cubiques. 



» Les mesures sont difficiles et ne sauraient être que très approxima- 

 tives, par suite de la petitesse des cristaux et de leur inclinaison variable 

 dans les préparations. J^'angle de deux faces, pris sur l'arête du cube, est 

 voisin de iSa"; l'angle, au sommet, de deux arêtes de pyramide, est voisin 

 de i34°- On en peut déduire, par à peu près, le symbole b'^. 



» Sur la figure ci-jointe, où les cristaux blancs sont dessinés en lumière 

 réfléchie, on voit facilement l'origine des contours hexagonaux et octogo- 

 naux que présentent les granules, examinés en lumière transmise. 



» Les rhomboèdres, signalés par les auteurs précités, sont donc très 

 probablement des octaèdres déformés, comme on en observe dans le sili- 

 cium et dans l'iridium. De Senarmont, dans son étude cristallographique 

 du premier de ces métaux, a mis les observateurs en garde contre cette 

 confusion, dont on connaît d'autres exemples ("). 



» La plupart des minéralogistes ont, à la suite de G. Rose, admis le 

 dimorphisme de l'iridium. En effet, ses alliages avec l'osmium cristalli- 

 sent, à en juger d'après les mesures de ce savant et d'après celles de 



(') Dicl. de Chimie de IViirCz, 2" supplémenl, p. 1109. 



(-) Comptes rendus, t. XLIV, p. 682. 



(^) Ann. de Poggendorff, t. GXLIil, p. ^77. 



(') .innates de Chimie et de Physique, 3"= série, t. XLVII. 



